F. D03IMER — LA FABRICATION DU BIOXYDE DE BARYUM 



()!)7 



baryte compacte, difficile à peroxyder. Cliaque boite 

 ne peut servir qu'une fois, et coûte environ fr. 80. 

 Il faut avoir des boites peu siliceuses, car les si- 

 licates et alu- 

 niinates de 

 baryte sont 

 très fusibles. 

 La fusion 

 s'opère dans 

 des fours spé- 

 ciaux à récu- 

 pération (tig. 

 i!. Les boîtes 

 sont enfour- 

 nées ci'tte à 

 côte dans un 

 moulle,cliauf- 

 ,fé par les 

 flammes d'un 

 gazogène, à 

 une tempéra- 

 ture de 1.100 

 à 1.200°. Cba- 

 que nioutle 

 peut contenir 

 six de ces boî- 

 tes, ce qui représente environ 280 à 300 kilos de 

 nitrate. 



Sur la porte du four est un regard, qui permet 

 de suivre les phases de l'opération. 



Le nitrate commence 

 à fondre. Celte fusion 

 dure trois heures. La 

 masse entière devient 

 complètement liquide, 

 après avoir abandon- 

 né ses produits ni treux. 

 KUe commence alors à 

 se figer, et devient de 

 plus en plus compacte ; 

 après trois autres 

 heures de cuisson, la 

 masse, complètement 

 prise, est devenue spon- 

 gieuse et grisâtre : 

 elle est transformée en 

 baryte. 



Le dégagement de 

 produits nitreux, qui a 

 lieu pendant la fusion, 

 s'opère par une ouver- 

 ture placée à la partie supérieure du fond du 

 moufle, communiquant avec un caniveau. Ces pro- 

 duits vont se condenser dans une série de bon- 

 bonnes, et se rendent dans une colonne de récupé- 

 ration, puis dans une cheminée d'appel. Les boites 



réfractairus absorbent de ."JOO à 800 grammes de. 

 baryte. 



L'opération terminée, on retire rapidement les 

 boîtes, on les casse, et on introduit la baryte dans 

 des étoufToirs en tôle galvanisée; une fois les pains 

 refroidis, on les casse en morceaux de la grosseur 



d'une noix. 



On peut 

 l'aire par four, 

 trois opéra- 

 tions et demie 

 en vingt-qua- 

 tre heures. 



La transfor- 

 mation du ni- 

 trate s'opère 

 d'après la ré- 

 action sui- 

 vante : 



Ba(AzO»)' 



= liaO -f- Az^O' 



+ 0. 



l'"isr. 2. — Fours à lubps pour la peroxi/dation de la 

 baryte. — A, arrivée d'air; B, portes (Je ctiargeraent; 

 C, C, foyers; D, conduit communiquant à la che- 

 minée d'appel. 



261 kilos de 

 nitrate don- 

 nent : 133 ki- 

 los de baryte; 

 92 kilos de produits nilreux ; l(j kilos d'oxygène. 



I'"ig.- 3. — yian du four à tubes pour la peroxydalion. — 

 A, cojidiiit d'arrivée d'air; M, tubes en fonte; D, sortie d'air. 



?: 3. — Peroxydation de la baryte. 



Boussingault a démontré que la baryte portée 

 à la température du 

 rouge sombre, environ 

 500°, absorbe l'oxy- 

 gène de l'air pour se 

 transformer en bi- 

 oxyde. 



1. — Peroxydation 

 dans les fours à tubes. 

 — La peroxydation 

 peut se faire dans un 

 four à peroxyder. Ce 

 four (fig. 2 et 3) est 

 traversé par une série 

 de tubes en fonte B, 

 ayant environ 2 mètres 

 de longueur, et 0",2fi 

 de diamètre intérieui-, 

 formant chacun un vo- 

 lume utilisable de 100 

 décimètres cubes, et 

 pouvant contenir chacun 200 kilos de baryte. Ce 

 four contient 7 tubes. Chaque four peut donc con- 

 tenir 1.400 kilos de baryte. 



La baryte, cassée en morceaux, est placée dans 

 des chemises cylindriques en tôle mince(car/o«c/ie4;. 



